一組電磁鋼的磁滯曲線，其中BR為剩磁，HC為矯頑力
**剩磁**（Remanence）符号為**Br**，是指磁体经磁化至饱和以后，撤去外磁场，在原来外磁场方向上仍能保持一定的磁化强度。剩磁的极限值为饱和磁化强度。永磁材料的剩磁主要受材料中各个晶粒取向和磁畴结构的影响。

用剩磁可以量測磁化的程度，當磁鐵被磁化後，就有剩磁。磁儲存設備就是利用剩磁來記錄資料，在古地磁學研究地球磁場時，剩磁也可以提供許多的資訊。

在磁鐵以外的工程應用時，剩磁也會稱為**剩余磁化**（residual magnetization）。像變壓器、馬達及發電機及電磁鋼一般不希望有太大的剩磁，因為剩磁會帶來不想要的結果，例如電磁鐵若有剩磁，在線圈不導通時仍然會有磁性。剩磁可以利用退磁的方式去除。

剩磁在國際單位制的單位為特斯拉（T），CGS高斯單位制下的單位為高斯（G），1T = 10000G。

剩磁的分類
-----

### 飽和剩磁

剩磁的定義是在施加磁場後（需大到可以產生磁飽和）後將磁場移除，剩留的磁化强度。可以用像振动样品磁强计（英语：）之類的設備量測磁滯曲線，磁場為0的點即為剩磁。在物理上剩磁會轉換為平均的磁化強度（磁矩除以總體積），用***M***r來表示。若需要和其他的剩磁區分，這種剩磁會稱為**飽和剩磁**（saturation remanence）或**饱和等温剩磁**（saturation isothermal remanence，SIRM），符號為***M***rs。

在工程應用中會用B-H分析儀（英语：）量測剩磁，B-H分析儀是量測在交流磁場下的響應。剩磁是永久磁鐵最重要的特性，表示永久磁鐵可以產生的最大磁化強度。例如釹磁鐵的剩磁約有1.3特斯拉。

### 等溫剩磁

一個剩磁的數據多半無法完全表示磁鐵的特性。例如磁帶中有許多的小磁粒子（參見磁儲存），這些粒子不完全相同。岩石中的磁石也有不同的磁特性（參見岩石磁性（英语：））。要進一步的了解其特性，可以將剩磁增加或減少一些，一種方式是先用交流磁場將磁鐵退磁，再施加磁場*H*後再移除。這種剩磁用*M*r(*H*)表示，和磁場大小有關，稱初始剩磁（initial remanence）或等溫剩磁（isothermal remanent magnetization，簡稱IRM）。

另一種等溫剩磁的量測方式是先將磁鐵在一方向磁飽和，再在反方向加磁場再移除。這稱為退磁剩磁（demagnetization remanence，DC demagnetization remanence），以*M*d(*H*)表示，其中*H*為磁場的大小。另一種方式是將磁飽和的磁鐵在交流磁場中退磁，稱為交流退磁剩磁（AC demagnetization remanence, alternating field demagnetization remanenc），用符號*M*af(*H*)表示。

若其中的粒子是不互相影響的單磁域粒子，且有单轴各向异性，上述的剩磁之間會有簡單的線性關係。

非磁滯剩磁
-----

另一種實驗室常見的剩磁是非磁滯剩磁（anhysteretic remanent magnetization, ARM），是將磁鐵放在一個大的交流磁場中再加一個小的直流磁場。交流磁場的大小慢慢減小，最後降到零，可以得到非磁滯磁化密度（anhysteretic magnetization），再將磁場移除即得到剩磁。非磁滯剩磁的曲線多半接近磁滯曲線兩側的平均值，且在一些模型中假設可以代表特定磁場的最低能量狀態。非磁滯剩磁也類似一些磁記錄技術下的寫入過程，以及岩石中的自然剩磁（英语：）。

相關條目
----

* 矯頑力
* 遲滯現象及磁滯現象

腳註
--

1. 1 2  Chikazumi 1997 harvnb error: no target: CITEREFChikazumi1997 (help)
2. ↑  嚴格來說，它還會受地球地磁的影響，不過對永久磁鐵的影響不大
3. 1 2  Wohlfarth 1958 harvnb error: no target: CITEREFWohlfarth1958 (help)
4. ↑  McCurrie & Gaunt 1966 harvnb error: no target: CITEREFMcCurrieGaunt1966 (help)
5. ↑  Néel 1955 harvnb error: no target: CITEREFNéel1955 (help)
6. ↑  Pfeiffer 1990 harvnb error: no target: CITEREFPfeiffer1990 (help)
7. ↑  Bozorth 1951 harvnb error: no target: CITEREFBozorth1951 (help)
8. ↑  Jiles & Atherton 1986 harvnb error: no target: CITEREFJilesAtherton1986 (help)
9. ↑  Jaep 1969 harvnb error: no target: CITEREFJaep1969 (help)
10. ↑  Banerjee & Mellema 1974 harvnb error: no target: CITEREFBanerjeeMellema1974 (help)

參考資料
----

* Banerjee, S. K.; Mellema, J. P.. Earth Planet. Sci. Lett. 1974, **23** (2): 177–184. Bibcode:1974E&PSL..23..177B. doi:10.1016/0012-821X(74)90190-3.
* Bozorth, Richard M.. AN IEEE Press Classic Reissue. Wiley-IEEE Press. 1993 [Reissue of 1951 publication]. ISBN 0-7803-1032-2.
* Chikazumi, Sōshin.. Clarendon Press. 1997. ISBN 0-19-851776-9.
* Jaep, W. F.. J. Appl. Phys. 1969, **40** (3): 1297–1298. Bibcode:1969JAP....40.1297J. doi:10.1063/1.1657638.
* Jiles, D. C.; Atherton, D. L.. J. Magn Magn. Mater. 1986, **61**: 48–60. Bibcode:1986JMMM...61...48J. doi:10.1016/0304-8853(86)90066-1.
* McCurrie, R. A.; Gaunt, P.. Phil. Mag. 1966, **13** (123): 567–577. Bibcode:1966PMag...13..567M. doi:10.1080/14786436608212648.
* Néel, Louis.. Adv. Phys. 1955, **4** (14): 191–243. Bibcode:1955AdPhy...4..191N. doi:10.1080/00018735500101204.
* Pfeiffer, H.. Physica Status Solidi. 1990, **118**: 295–306. Bibcode:1990PSSAR.118..295P. doi:10.1002/pssa.2211180133.
* Wohlfarth, E. P.. J. Appl. Phys. 1958, **29** (3): 595–596. Bibcode:1958JAP....29..595W. doi:10.1063/1.1723232.

外部連結
----

* Coercivity and Remanence in Permanent Magnets （页面存档备份，存于）
* Magnet Man （页面存档备份，存于）